标题：彩涂板
简介
所属类别： 彩涂板系列  彩涂色卡
彩涂板基本概念：在连续机组上以冷轧带钢，镀锌带钢（电镀锌和热镀锌）为基板，经过表面预处理（脱脂和化学处理），用辊涂的方法，涂上一层或多层液态涂料，经过烘烤和冷却所得的板材即为涂层钢板。现在国内有背（底）漆和面（正面）漆涂层，一般国内是背漆一层，面漆两层，国外业务面漆背漆均是两层。由于涂层可以有各种不同的颜色，习惯上把涂层钢板叫做彩色涂层钢板。
分类
按用途，种类，涂层结构分类：
分类 项目 代号  彩涂板[1]用途 建筑外用 JW 
建筑内用 JN 
家具 JJ 
家用电器 JD 
钢窗 GC 
其它 QT 
涂层表面状态 涂层板 TC
压花板 YA
印花板 YI
涂料 聚脂 PE 
硅改性聚脂 SMP
高耐久性聚酯 HDP
聚偏氟乙烯 PVDF 
聚氟乙烯-塑料溶液 SJ 
上表面 下表面 — 
一次涂层 不涂 1/0 
一次涂层 不涂 1/1 
二次涂层 不涂 2/0 
二次涂层 一次涂层 2/1 
二次涂层 二次涂层 2/2
工艺流程
常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为：开卷机-------缝合机------压辊------涨力机----开卷活套-----碱洗脱脂------清洗----烘干-------钝化-------烘干------初涂-------初涂烘干------面漆精涂------面漆烘干------风冷降温------收卷活套-----收卷机-----（下卷打包入库）。[2]
基板类型
■冷轧基板彩色涂层钢板 
由冷轧基板生产的彩色板，具有平滑美丽的外观，且具有冷轧板的加工性能；但是表面涂层的任何细小划伤都会把冷轧基 板暴露在空气中，从而使露铁处很快生成红锈。因此这类产品只能用于要求不高的临时隔离措施和作室内用材。 
■热镀锌彩色涂层钢板 
把有机涂料涂复在热镀锌钢板上得到的产品即为热镀锌彩涂板。热镀锌彩涂板除具有锌的保护作用外，表面上的有机涂层 还起了隔绝保护、防止生锈的作用，使用寿命比热镀锌板更长。热镀锌基板的含锌量一般为180g/m2（双面），建筑外用热 镀锌基板的镀锌量最高为275g/m2。 
■热镀铝锌彩涂板
根据要求，也可以采用热镀铝锌钢板作为彩涂基板（55%AI-Zn和5%AI-Zn）。 
■电镀锌彩涂板 
用电镀锌板为基板，涂上有机涂料烘烤所得的产品为电镀锌彩涂板，由于电镀锌板的锌层薄，通常含锌量为20/20g/m2，因 此该产品不适合使用在室外制作墙、屋顶等。但因具有美丽的外观和优良的加工性能，因此主要可用于家电、音响、钢家 具、室内装璜等。
参数标准
国家标准彩色涂层钢板及钢带(GB/T12754-2006)
标准状态： 正在执行
实施日期： 2006-08-01
标准简介： GB/T 12754-2006 彩色涂层钢板及钢带 国家标准(GB) GB/T12754-2006 本标准规定了彩色涂层钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书等。本标准适用于建筑内、外用途的彩色涂层钢板及钢带。家用及其他用途的彩涂板可参考使用。
标准编号： GB/T 12754-2006
标准名称： 彩色涂层钢板及钢带
英文名称： Prepainted steel sheet
替代情况： 替代GB/T 12754-1991
发布部门： 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
彩色涂层钢板及钢带试验方法(GB/T 13448-2006)
标准状态： 正在执行
实施日期： 2006-08-01
标准简介： GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带试验方法 国家标准(GB) GB/T13448-2006 本标准适用于彩色涂层钢板及钢带涂层性能的测定和评价。
标准编号： GB/T 13448-2006 
标准名称： 彩色涂层钢板及钢带试验方法 
英文名称： Test methods for prepainted steel sheet
替代情况： 替代GB/T 13448-1992
发布部门： 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国家标准化管理委员会
上述两个标准文件可以在"彩涂板厂家网"下载[3]，也可以购买到标准文件书籍。其他参考(1)分类和代号见表5-86。
表5-86彩色涂层钢板及钢带的分类和代号
分类方法
类 别
代 号
分类方法
类 别
代 号
按用途分
建筑外用
JW
按涂料种类分
内用丙烯酸
NB
建筑内用
JN
塑料溶胶
SJ
​​家用电器
JD
有机溶胶
YJ
​​按表面状态分
涂层板
TC
按基材类别分
低碳钢
冷轧钢带
DL
印花板
YH
​​​​压花板
YaH
小锌花平整钢带
XP
​​按涂料种类分
外用聚脂
WZ
​​​大锌花平整钢带
DP
​​​​内用聚脂
NZ
​​​​硅改性聚脂
GZ
锌铁合金钢带
XT
​​外用丙烯酸
WB
电镀锌钢带
DX
​​(2)尺寸规格见表5—87。
表5-87彩色涂层钢板及钢带的主要规格 (mm)
名 称
厚 度
宽 度
钢板长度
钢卷内径
尺 寸
0.3～2.0
700～1550
500～4000
450、6lO
注：1.经供需双方协商，可供应宽度小于700mm的钢板。
2.厚度系指钢板和钢带涂层前基板的厚度。
(3)允许偏差见表5—88。
表5-88彩色涂层钢板及钢带的允许偏差 (mm)
宽度允许偏差
长度允许偏差
​​​​公称宽度
A 级
B 级
公称长度
A 级
B 级
≤1200
+2
O
+6
0
≤2000
+4
O
+lO
O
>1200
+3
O
>2000
0.002×
公称长度
O.005×
公称长度
​注：1.A级为高级精度，B级为普通精度。
2.厚度允许偏差：基板的厚度允许偏差按相应产品标准的规定，三个试样上的涂层厚度平均值应符合表5-89中的规定，三个试样中最小值允许比平均值低10%。
(4)成品性能见表5-89。
分类
涂料
种类
代号
涂层
厚度
/mm
600光泽
(%)
铅笔
硬度
弯 曲
反向冲击/J
耐盐雾/h
​​​​厚度≤O.8mm180°,t
厚度>0.8mm
厚度≤O.8mm
厚度>O.8mm
​​​​​​​​高
由
低
​​​​​​​​​建
筑
外
用
建
筑
内
用
WZ
≥20
>70
40～70
<40
≥HB
≤8
90°
≥6
≥9
≥500
GZ
≤10
≥4
≥4
≥750
​​​​​​​WB
≥500
​​​​​​​​​​SJ
≥100
​​O
≥9
≥9
≥1000
​​​​NZ
≥20
>70
≤8
≥9
≥250
​​​​​​NB
​​​​≥4
≥4
​​​​​YJ
≥30
​​≤2
≥9
≥9
≥500
​​​​SJ
≥100
​​O
​​≥1000
​​​​家用
电器
NZ
≥20
>70
≥HB
≤4
≥6
​≥200
​​​注：1.塑料溶胶压花板压花前涂层厚度不小于160μm。 
2.每批产品光泽度差不大于10个单位。
3.t为钢板厚度。
(5)用途用于建筑、轻工、汽车、电器等工业部门，也用作农机具、家具及日常生活用品等方面[4]。
产品用途
使用镀锌钢板为基板的彩色涂 层钢板，除有锌保护外，锌层上的有机涂层起了覆盖隔离作用，可防止钢板生锈，使用寿命比镀锌钢板更长，据介绍涂层钢板的使用寿命比镀锌钢板长50%。 但是，在不同的地区和不同的使用部位，采用相同镀锌量、同种涂料、相同涂层厚度的彩色涂层板，其使用寿命会有很大的不同。例如，在工业区或沿海地区，由于受到空气中二氧化硫气体或盐分的作用，腐蚀速度加快，使用寿命受到影响。在雨季，涂层长期受雨水浸湿、或者在日夜温差太大易结露的部位，都会较快地受到腐蚀，使用寿命均会降低。 用彩色涂层钢板制造的建筑物或厂房，经常受到雨水冲洗时使用寿命较长，否则，由于受二氧化硫气体、盐和灰尘的作用而影响使用。因此，在设计时，若屋顶的倾斜度越大，则越不容易积聚灰尘等污物，使用寿命越长；对于那些不受雨水经 常冲洗的区域或部位，应定期用水冲洗 。
家电：31% 建筑：63% 其他：6% 　
彩钢板应用比较广泛。具有无污染、优秀的耐候性、抗腐蚀、高加工等特性。彩钢板广泛应用于建筑、家电、运输、包装、机械加工、室内装修、医疗、汽车工业等。
发展趋势
第一，采用高质量基板，对基板的表面、板形及尺寸精度要求都愈来愈高，室外用的如小锌花平整热镀锌钢卷、无锌花平整热镀锌钢卷及时下兴起的锌合金热镀卷；室内用如电镀锌钢卷、贴膜冷轧板及铝板卷。 
第二，改进预处理工艺及预处理液，设备数量少，成本低成为主流工艺，不断改进预处理液的稳定性、抗蚀性、环保性能。 
第三，注重新涂料的开发，对一般聚酯、聚偏氟乙烯（PVDF）和塑料溶胶进行改良，获得超级颜色重现性，抗紫外线、抗二氧化硫、提高耐蚀性；开发耐污染、吸热等功能性涂料。 
第四，机组设备更完善。如采用新型焊机、新型辊涂机、完善固化炉、配置先进的自动化仪表等。 
第五，由于冷压花比热压花成本低，具有美观、立体感、强度高等特点，使冷压花生产技术成为发展趋势。 
第六，注重产品的多样化、功能化、高档化，如深冲型彩涂板、“柚子皮”彩涂板、防静电彩涂板、耐污染彩涂板、高吸热性彩涂板等。
品质特性
1、 无污染，经济性
彩涂钢板生产过程对环境危害较小，而且可以回收利用，大大减轻了对环境的污染，而且自重较轻，可以节省承重结构用料，降低造价。
2、 加工方便，便于施工
彩涂板可根据需要辊压成各种形状、长度的压型钢板，中间一般无搭接，施工简单，防水效果好。
检验标准
1、不允许有明显的气孔、气泡、堆流和起皱现象。 
2、不允许表面存在麻点、杂质、刮痕、污浊及涂膜不匀。 
3、不允许严重的漏涂、涂层脱落、混色、粘连。不允许涂层因烘烤过量发脆变黄、失光等。 
4、不允许存在明显的色差或光泽不均匀等。